—- 9 — 
64,7, 50,3, 54,5, 9,7 
hinlängliche Übereinstimmung mit 
(15.11.10) 64,2, 52,9, 52,4, 10,4. 
Mit Berücksichtigung der Lage in den Oktanten werden ide beiden 
Symbole 
(2.6.27) und (11.15.10); 
zu (2.6.27) wäre verzwillingt nach {111} die Fläche (40.64.35) 
oder sehr angenähert (11.18.10), während zu (11.15.10) ver- 
zwillingt wäre (1.13.62) oder genähert (0,5.6.28). 
Das Auftreten eines sehr kleinen negativen Index bei der Rück- 
berechnung der letzteren Fläche hängt einerseits mit der starken 
Störung im oktaedrischen Bau zusammen, welche sich in dem ver- 
kehrten Grössenverhältnis des zweiten und dritten Spurenwinkels auf 
der oktaederähnlichen Flächenpartie zu erkennen giebt; für das 
Mukeropeisen würde sich, ähnlich wie es einer von uns a. a. O. für das 
Butlereisen konstatierte, ein klinisches Achsensystem ergeben. Ander- 
seits hängt die Abweichung mit der Annäherung dieser Flächenpartie 
an die vierte Oktaederfläche zusammen; die vierte Lamellenspur ist 
hier sehr breit und verwaschen, so dass die Mitberücksichtigung ihrer 
Spurwinkel zu starken Abweichungen führen muss. 
Wollte man ein genaueres Drehungsgesetz für die vorliegende 
Verzwillingung ermitteln, so müsste, ähnlich wie es seiner Zeit für 
das Butlereisen geschehen ist, das der Deformierung des Eisens ent- 
sprechende klinische Achsenverhältnis berechnet werden. Es zeigt je- 
doch die Doppelbestimmung der oktaederähnlichen Partiezu (11.15.10) 
und (11.18.10), dass die Drehungsachse sehr nahe senkrecht zu 
einer Fläche (111) verlaufen muss. 
Das Auftreten eines Juxtapositionszwillings nach einer Oktaeder- 
fläche und zwar in so grossen Individuen, wie hier am Mukerop- 
eisen, ist sehr bemerkenswert, da hierdurch eine vereinzelte Beob- 
achtung von Lmck' ihre Bestätigung findet. Derselbe hatte an einer 
Tolucaplatte in einer natürlichen Höhlung kleine Oktaederflächen 
beobachtet, welche in wiederholter Zwillingslage nach dem Oktaeder 
sich befanden, und daraus den Schluss gezogen, dass das Gefüge der 
oktaedrischen Eisen nicht schalig nach den Flächen eines Oktaeder 
sei, sondern polysynthetisch verzwillingt nach den vier Oktaeder- 
flächen. Damals erschien diese Beobachtung mit den gezogenen 
Schlussfolgerungen noch etwas unvermittelt; der sehr augenfällige 
! Über das Krystallgefüge des Meteoreisens. Ann. d. k. k. Naturhist. Hof- 
museums 1893. VIII. 113—117. 
